HAL Id: tel-03121113
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03121113Submitted on 26 Jan 2021
HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of sci-entific research documents, whether they are pub-lished or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.
L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d’enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.
épaisses imprimées et libérées : application à la
détection de COVs à l’aide de micropoutres avec couche
sesnible de silice mésoporeuse
To cite this version:
Onuma Santawitee. Etude de composants piézoélectriques à base de couches épaisses imprimées et libérées : application à la détection de COVs à l’aide de micropoutres avec couche sesnible de silice mésoporeuse. Electronics. Université de Bordeaux, 2020. English. �NNT : 2020BORD0108�. �tel-03121113�
THÈSE PRÉSENTÉE POUR OBTENIR LE GRADE DE
L’UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
Sciences Physiques et de l'Ingénieur
Study of piezoelectric devices based on free-standing printed thick-films:
Application to VOCs detection using micro-cantilevers with mesoporous silica
Sous la direction de Mme Hélène DEBEDA et Mme Chanchana THANACHAYANONT
Soutenance le 24 Septembre 2020Membres du jury:
M. Yann DEVAL Professeur, Université de Bordeaux, INP, CNRS Président M. Eduard LLOBET Professeur, Universitat Rovira I Virgili (URV) Rapporteur Mme. Nicole JAFFREZIC Directeur de Recherches, Emérite, CNRS Rapportrice M. Riadh LAKHMI Maître assistant, Ecole des mines de Saint Etienne Examinateur
Mme. Isabelle DUFOUR Professeur, Université de Bordeaux, IMS Invitée
Mme. Catherine ELISSALDE Directeur de Recherches, CNRS, ICMCB Invitée
Mme. Hélène DEBEDA Maître de Conférences HDR, Université de Bordeaux, IMS Directrice de Thèse Mme. Chanchana THANACHAYANONT Doctor, National Metal and Materials Technology Center Co-encadrante de Thèse
This thesis may never have been completed without the help of many people that I really appreciate having their supporting. Firstly, I would like to express my sincere gratitude to my supervisor, Hélène DEBEDA for her knowledge, guidance, motivation, caring and endless patience whilst supporting me in all steps of my PhD candidature. Thanks also go to my co-supervisor, Chanchana THANACHAYANONT for her helpful comments in my writing thesis and publications and giving a significant opportunity for studying in a different scientific field which I have never had experience.
My sincere gratitude also goes to Seeroong PRICHANONT for effective suggestion in syntheses of mesoporous silicas and my thesis and publications writing, Bralee CHAYASOMBAT for characterization of mesoporous silicas, and Claude LUCAT for teaching me about the mixing process of screen-printable pastes and furnace repairing. Thanks also go to PRInted Microelectromechanical Systems (PRIMS) team’s members: Isabelle DUFOUR, Cédric AYELA, Sylvain CHAMBON, Lionel HIRSCH, Mamatimin ABBAS, and so on for their help with some equipment and valuable comments during team’s meeting.
A word of gratitude also goes to Xavier HOCHART and Jerome BERNARD for their useful equipment in processing and giving some materials in experiments, including their advice on my publications writing.
My sincere thanks go to Angkana PHONGPHUT, and Yutthapong KLINTHONGCHAI from Chulalongkorn University (CU), Thailand for explaination of available procedures for syntheses and drop casting of mesoporous silicas on the cantilever resonators. Thanks also go to Phitchaya MUENSRI, and Kroekchai INPOR from National Metal and Materials Technology Center (MTEC), Thailand for particle size, TGA, GC analyses, and connection between Figaro sensor with its electronic card.
My appreciation goes to engineers and scientific technicians in IMS laboratory and MTEC: Jean-Yves DELETAGE, Isabelle FAVRE, Bernard PLANO, Samart NUTSAI, Utaiwan WATCHAROSIN, for their kind support, guidance, and freindships.
I have grateful to Simone DANG VAN, Serge DESTOR, and Guy-Philippe LEGER, Fabienne PREVOT, and Raphaëlle YOT who have been very helpful with their kind assistance and friendships.
Special thanks go to my close colleagues and my friends in France and Thailand: Simon GRALL, Luis Iglesias HERNANDEZ, Bruno FLAMENT, Marco PEREIRA, Pierre COLY, Georges KHOURY, Asmae ELHACHIMI, Yuanci ZHANG, Maria Isabel RUA TABORDA, Chotiros DOKKHAN, Boonlom THAVORNYUTIKARN, and Visittapong, YODSRI for their friendships, encouragement, advice and helping in several experimental works and thesis writing.
My appreciation extends to the Royal Thai Government scholarship for full financial support. Last but not least, my particular gratitude is dedicated to my parents and my younger brother for their unconditional love and endless support throughout my PhD journey.
Titre : Etude de composants piézoélectriques à base de couches épaisses imprimées et libérées : Application à la détection de COVs à l'aide de micropoutres avec couche sesnible de silice mésoporeuse
Ces dernières années, des procédés de sérigraphie associés à la technique de la couche sacrificielle ont été développés pour préparer des microsystèmes piézoélectriques à base de couches épaisses de titanate de zirconate de plomb (PZT ou Pb(Zr,Ti)O3). Cependant, les choix des matériaux et les
conditions de traitement (telles que la composition des encres de sérigraphie, les conditions d'impression et le traitement thermique) pourraient affecter la microstructure et par conséquent les propriétés électromécaniques des transducteurs à couches épaisses imprimés. Avec des films épais de PZT déposés sur une couche sacrificielle composite à base d'époxy et de SrCO3, une porosité
résiduelle est observée au sein des films de PZT. Ainsi, les films de PZT obtenus ont des propriétés piézoélectriques inférieures à celles d'un PZT massif commercial. Ce travail met en évidence l'amélioration possible des propriétés des films piézoélectriques imprimés par une préparation appropriée de l’encre de PZT et le choix des matériaux des électrodes et de la couche sacrificielle. Avec le dépôt sur une couche sacrificielle de polyester et en utilisant une encre de PZT à base de nanoparticules de PZT et avec 3 % en poids d'aide de frittage LBCu (Li2CO3, Bi2O3 et CuO), les
microdisques de PZT libérés ont montré une meilleure densification après une cuisson à 900°C (≈7,4 g/cm3). En outre, les électrodes en Ag/Pd ont permis d'obtenir une meilleure interface
PZT/électrodes par rapport aux électrodes en Au. En conséquence, des valeurs plus élevées du coefficient de couplage électromécanique effectif (≈45%) et de permittivité relative (≈1200) ont été obtenues. Dans la deuxième partie de ce travail, l’encre optimisée a été utilisée pour la fabrication d'une micro-poutre dédiée à la détection des composés organiques volatils (COVs). Le principe de ce capteur est basé sur la mesure des décalages de fréquence de résonance de la micropoutre en vibration lorsqu'elle est exposée à des espèces cibles. Avec la micropoutre recouverte d'une couche sensible présentant une capacité de sorption élevée, ces décalages peuvent être négatifs en raison d'une augmentation de la masse. Pour cette application, différentes géométries de micro-poutres en PZT ont été fabriquées (de 310,1 mm3 à 620,1 mm3). Ensuite, la micro-poutre de taille
320,1 mm3 a été choisie pour l'application de détection parce qu'elle donnait des valeurs
acceptables de sensibilité massique (≈27 Hz/µg) et qu'elle présentait une surface suffisante pour le dépôt de la couche sensible. La silice mésoporeuse (MCF-Si) est un type de matériau qui est intéressant pour être utilisé comme récepteur en raison de la grande taille de ses pores et de leur volume. Ici, elle a été synthétisée par la méthode sol-gel avant d'être fonctionnalisée par l'hexaméthyldisilazane (HMDS) pour être plus hydrophobe. Les MCF-Si fonctionnalisés ont une surface, une taille de pores et un volume de pores de ≈484 m2/g, 6,59 nm et 0,906 cc/g,
respectivement. Enfin, ce matériau poreux (≈50 µg) a été déposé sur l'extrémité libre d’une micro-poutre de PZT avant la détection des COVs à température ambiante. De faibles réponses sous des vapeurs d'eau, d'éthanol et de benzène ont été constatées alors que le capteur a montré une très bonne sensibilité à la vapeur de toluène. De plus, les décalages de fréquence se sont avérés positifs ou négatifs en raison d'une compétition entre les effets de masse et de rigidité. Une dépendance avec la nature de la surface de la micropoutre (avec ou sans couche sensible) et avec la composition et concentration du gaz a été notée. Avec les valeurs de sensibilité au toluène (≈ 0,24 Hz/ppmv) et la limite de détection (25 ppmv), le capteur serait bénéfique pour la surveillance de l'environnement.
Mots clés : [composés organiques volatile, sérigraphie, silice mésoporeuse, matériaux piézoélectriques, micro-poutre, couche sacrificielle
Title : Study of piezoelectric devices based on free-standing printed thick-films: Application to VOCs detection using micro-cantilevers with mesoporous silica sensitive coating
In recent years, screen-printing process associated with sacrificial layer technique have been developed to prepare piezoelectric MEMS (MicroelectroMechanical Systems) based on lead zirconate titanate (PZT or Pb(Zr,Ti)O3) thick films. However, material choices and process
conditions (such as pastes compositions, printing conditions and thermal treatment) could affect microstructure and consequently electromechanical properties of printed thick films transducers. With PZT thick films deposited on a composite sacrificial layer based on epoxy and SrCO3, a
residual porosity within PZT films is observed. Thus, the obtained PZT films have lower piezoelectric properties compared to a bulk commercial PZT. This work points out improvements of the properties of the printed piezoelectric films by appropriate PZT paste preparation and differences in choices of electrode and sacrificial layer materials. With deposition on a polyester sacrificial layer and using PZT paste containing nano-PZT particles and 3 wt% LBCu sintering aid (Li2CO3, Bi2O3, and CuO), free-standing PZT micro-disks showed improved densification after
firing at 900°C (≈7.4 g/cm3). Furthermore, Ag/Pd electrodes led to better PZT/electrode interface
compared to Au electrodes. As a result, higher values of effective electromechanical coupling coefficient (≈45%) and relative permittivity (≈1200) were obtained. In the second part of this work, the optimized paste was used for processing of a micro-cantilever dedicated to Volatile Organic Compounds (VOCs) detection. The principle of this sensor is based on the measurement of resonant frequency shifts of the vibrating cantilever when exposed to target species. When the cantilever coated with a sensitive coating presenting high sorption capacity, these shifts could be negative due to a mass increase. For this application, various geometries of PZT cantilevers were fabricated (from 310.1 mm3 to 620.1 mm3). Then, the cantilever in size of 320.1 mm3 was chosen for sensing
application because it gave acceptable values of mass sensitivity (≈27 Hz/µg) and had enough surface area for receptor depositing. Meso-cellular foam silica (MCF-Si) is one type of mesoporous materials which is attractive to be used as receptor (sensitive layer) due to its large pore size and pore volume. Here, it was synthesized by sol-gel method before functionalization by hexamethyldisilazane (HMDS) to be more hydrophobic. HMDS functionalized MCF-Si’s surface area, pore size and pore volume were ≈484 m2/g, 6.59 nm and 0.906 cc/g, respectively. Finally, this
porous material (≈50 µg) was dropped onto the free-end of the PZT cantilever before detection of VOCs at room temperature. Low responses under vapors of water, ethanol and benzene were noticed whereas the sensor showed a very good sensitivity to toluene vapor. Also, frequency shifts could be positive or negative because of a competition between mass and stiffness effects. These effects depended on cantilever surface (uncoated or coated with sensitive layer) and on the target vapor nature and concentration. With the acceptable values of sensitivity to toluene (≈ 0.24 Hz/ppmv) and the limit of detection (≈25 ppmv), the sensor would be benefit to environmental monitoring field.
Keywords: [volatile organic compounds, screen-printing, mesoporous silica, piezoelectric materials, micro-cantilever, sacrificial layer]
Unité de recherche
[Ecole Doctorale numéro 209, Ecole Doctorale des Sciences Physiques et de l’Ingénieur (SPI), 351 cours de la Libération, 33405 TALENCE]
PREFACE ... 1
CHAPTER 1: LITERATURE REVIEWS ... 5
1.1VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOCS) ... 7
1.2FUNDAMENTAL GAS/VAPOR SENSORS ... 13
1.3MASS SENSING BASED ON PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS ... 14
1.4SENSING LAYER ... 25
1.5DEVELOPED CANTILEVER TRANSDUCERS FOR VOCS DETECTION AT IMS LABORATORY ... 36
1.6CONCLUSIONS ... 39
REFERENCES ... 40
CHAPTER 2: TRANSDUCER FABRICATION: MATERIAL SELECTION, PASTE PREPARATION, TRANSDUCER DESIGN, AND USED EQUIPMENT ... 49
2.1INTRODUCTION ... 51
2.2GENERAL PRINCIPLES OF SCREEN-PRINTING ... 57
2.3STRUCTURES OF THE PRINTED FILMS ... 61
2.4PRINTABLE PASTE PREPARATION ... 64
2.5SELECTED MATERIALS FOR SCREEN PRINTABLE PASTES ... 66
2.6MULTILAYER PRINTING AND THERMAL TREATMENT ... 70
2.7CONCLUSIONS ... 73
REFERENCES ... 74
CHAPTER 3: OPTIMIZATION OF SCREEN-PRINTED PZT TRANSDUCERS FABRICATION AND MICROSTRUCTURAL AND ELECTROMECHANICAL CHARACTERIZATION ... 77
3.1STUDY OF DENSIFICATION OF SCREEN-PRINTED PZT DISKS ... 79
3.2STUDY OF USING SACRIFICIAL LAYER BASED CORN STARCH ... 86
3.3STUDY ON CHARACTERISTICS OF PZT DISK RESONATORS ... 88
3.4STUDY ON CHARACTERISTICS OF PZT CANTILEVER TRANSDUCERS ... 98
3.5CONCLUSIONS ... 103
REFERENCES ... 104
CHAPTER 4: PZT CANTILEVER TRANSDUCERS WITH FUNCTIONALIZED MCF SENSING LAYER FOR VOCS DETECTION ... 107
4.1PREPARATION OF FUNCTIONALIZED MCF-SI SENSING MATERIAL ... 109
4.2ACQUISITION DEVICES FOR ENVIRONMENTAL AND VOCS DETECTION ... 116
4.3SENSING SYSTEM SET UP ... 120
4.4LOADING HMDS FUNCTIONALIZED MCF-SI ON THE PZT CANTILEVER TRANSDUCER ... 125
4.5EFFECT OF ENVIRONMENT ON THE PZT SENSOR ... 129
4.6VOCS DETECTION BY PZT CANTILEVER SENSOR ... 138
REFERENCES ... 144
GENERAL CONCLUSION ... 147
APPENDIX ... 151
APPENDIX A:FOR CHAPTER 2 ... 153
APPENDIX B:FOR CHAPTER 3 AND 4 ... 181
REFERENCES ... 196
Detection of Volatile Organic Compounds (VOCs) with miniaturized chemical gas sensors is at the heart of the concerns. VOCs are indeed harmful organic chemicals that promptly generate vapors at ambient temperatures. Their sources are in the air today. They are not only originated from nature sources, but also from human activities. Consequently, monitoring their values with gas sensors is necessary for safety conditions in several fields such as chemical industries and environmental organizations.
Chemical gas sensors contain two important parts: a receptor and a transducer. The receptor detects and transforms chemical information into a form of energy which is measured and transformed into useful analytical signals by the transducer. Sensors performances are strongly influenced by the transducer types and receptor choices. Among VOCs gas sensors, MicroElectroMechanicalSystems (MEMS) resonant cantilevers have proven their high sensitivity. These types of sensors are gravimetric sensors, covered with a sensitive coating having the role of trapping the gas molecules. Consequently, in presence of the gas, due to gas sorption in the sensitive coating, a negative resonant frequency shift is usually measured. The nature of the sensitive coating will determine the selectivity. For the cantilever operating, piezoelectric effect can be particularly useful, with actuation and read-out due to the direct piezoelectric effect, and inverse piezoelectric effect respectively. This thesis work focuses on optimization and characterization of the two parts constituting the cantilever based sensor: the piezoelectric transducer and the sensitive coating. This interdisciplinary work has been conducted during the two first years within the PHC Siam project which started in 2017 among two French laboratories: IMS Bordeaux and LUSAC Cherbourg and, on the Thai side with collaboration of the Chemical Engineering department of the Chulalongkorn University (CU) and the National Metal and Materials Technology Center (MTEC). The major purpose of this PHC Siam project entitled “Detection of benzene and formaldehyde vapors using
mesoporous silica-coated piezoelectric cantilevers” was VOCs detection with sensors based on
micro-cantilevers coated with mesoporous silica. For this PhD, the target gases were mainly toluene and benzene, which activate smog pollution in Thailand (especially Bangkok) at high level mainly because of vehicle emission. The role of each partner in this PhD work will be further detailed. Piezoelectric ceramics based on lead zirconate titanate, Pb(Zr,Ti)O3 or PZT are, despite their lead
content, still favourable materials for production of various transducers applications such as MEMS due to their notable piezoelectric properties. However, the PZT bulk ceramics are fragile. This disadvantage makes them inconvenient to adjust their size and shape for integration in the micro-electronic systems or for shaping of MEMS. Thick film technology developed for manufacturing hybrid micro-electronic circuit is an interesting option for fabrication of printed sensors or more recently flexible electronics. In classical thick film technology process, after preparation of a paste with adapted rheology, a thick film layer is screen-printed on a substrate. This step consists in deposition of the paste onto a substrate through a finely-woven screen with etched patterns. This technique gives film thickness in the range of 10-100 µm with a variety of geometries designed. It is very attractive because of flexibility, low cost and high volume production. With this technique, piezoceramics based on screen-printed thick films can allow sensor or actuator applications. A sintering step followed by poling will achieve piezoelectric properties. If the application requires resonance use of the piezoelectric layer, thick films which are usually bound to the substrates should be free-standing film.
All printed piezoelectric MEMS based on PZT material have been developed for more than 10 years at IMS Laboratory for various applications such as gravimetric sensors (particle or gas sensing), structural health monitoring or energy harvesting. PZT bridges, cantilevers or disks with electrodes could be obtained by combining thick film technology with sacrificial layer process to achieve free-standing piezoelectric layers. In particular, self-actuated and readout cantilevers based on a PZT layer sandwiched between electrodes layer were successfully applied to VOCs detection. Because of their symmetric structure, longitudinal vibration mode was promoted. This mode was interestingly giving higher sensitivity than bending mode classically used, due to its higher resonant frequency. Various kinds of sensitive coatings were used such as polymer, microporous zeolite or carbon nanotubes. The process for the fabrication of the cantilever is straightforward with successive layer printing followed by the thermal treatment. Then, depending on the sacrificial layer nature, mineral or organic, either a soft etching is led at the end of the process or the layer is burnt out during the thermal treatment. The sensitive coating is finally deposited on the cantilever. Nevertheless, piezoelectric thick films can present residual porosity which can be critical for piezoelectric effect and gas detection. Also, the high thermal treatment (900°C) of the piezoelectric layer with electrodes possibly lead to interface issues, warpage, delamination, and so on. As a result, the main purposes of this PhD work are:
(1) Optimization of the PZT cantilever transducer performances through the material choices, geometries, and adaptation of the processing conditions to reach the best densification: In
this part, LUSAC Laboratory will bring its expertise in ceramic sintering to improve PZT densification.
(2) Synthesis of a high surface area materials for sensitive coating: In this work, a mesoporous
material has been chosen because it presents a high surface area and regularly well defined pore system (diameter 2-50 nm) whose morphologies can fit to VOCs molecules and can be controlled through ad-hoc synthesis. The synthesis of mesocellular foam silica (MCF-Si) and its functionalization for improving its performances under VOCs will be conducted by CU.
(3) Microstructure and interface characterizations of the mesoporous and the cantilevers, with a contribution of MTEC
(4) Finally, deposition of the functionalized MCF-Si sensitive coating and VOCs detection
This thesis manuscript is divided into four chapters which are the following:
Chapter one presents various VOCs definitions from different organizations, fundamental gas/vapor sensors, concerned knowledges of mass sensing based on piezoelectric transducers and sensitive (sensing) layer, and literature reviews of developed cantilever transducer for VOCs detection.
Chapter two details fabrication of thick film transducer with material selection, paste preparation, transducer design, and used equipment. The multilayer printing and thermal treatment are also explained in this chapter.
Chapter three contains four parts of optimization of screen-printed PZT transducers fabrication and microstructural and electromechanical characterization. Part one is study on effects of PZT compositions in terms of the ratios of sintering aid’s formulas and PZT particle sizes on densification of free-standing-disks printed onto polyester sacrificial layer. Part two is study on the tendency of using sacrificial layer based corn starch. Then, the PZT disk characteristics are illustrated in Part three. Final part reveals utilization of optimized PZT paste in fabrication of cantilever transducers. The four cantilever sizes are fabricated and characterized. The appropriate cantilever is selected for using as transducer in VOCs sensors for Chapter four.
Chapter four focuses on syntheses of the functionalized MCF-Si and the construction of VOCs sensors with PZT cantilever transducers and functionalized MCF-Si sensitive layer (the receptor). The sensing systems are explained. Effect of environment (temperature and relative humidity) on the sensors is studied. The responses of this sensors under three kinds of VOCs (benzene, toluene, and ethanol) are noticed and analyzed.
Finally, this manuscript ends with the general conclusions and some perspectives for future work and experiments.
CHAPTER 1: Literature reviews
1.1VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOCS) ... 7
1.1.1 Definition ... 7
1.1.2 VOCs sources and their effects on the environment and human’s health ... 8
1.2FUNDAMENTAL GAS/VAPOR SENSORS... 13
1.3MASS SENSING BASED ON PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS ... 14
1.3.1 Piezoelectric effects ... 14
1.3.2 Acoustic wave devices for mass sensing ... 15
A. Bulk acoustic wave (BAW) devices ... 16
B. Surface acoustic wave (SAW) devices ... 17
1.3.3 Micro-cantilever devices for mass sensing... 17
A. Principle operation modes... 17
B. Vibration modes of micro-cantilevers ... 18
C. Readout principles ... 20
D. Resonant micro-cantilever devices based on piezoelectric materials ... 20
1.4SENSING LAYER ... 25
1.4.1 Mesoporous materials ... 28
1.4.2 Mesoporous silicas (MPS) ... 30
A. MPS sensing layer based VOCs detection ... 30
B. Possibility of using Meso-cellular foam silica (MCF-Si) as sensing layer for VOCs detection ... 35
1.5DEVELOPED CANTILEVER TRANSDUCERS FOR VOCS DETECTION AT IMS LABORATORY ... 36
1.6CONCLUSIONS ... 39
This chapter will provide definitions of volatile organic compounds (VOCs). Their sources and effects on the environment and human’s health will be explained; particularly, the information of toluene and benzene vapors will be given. Moreover, fundamental components of gas sensors will be presented. The development of gas sensors based on resonant cantilever transducers coated with sensing layer based on mesoporous materials will be detailed before presenting the objectives of this thesis.
1.1 Volatile organic compounds (VOCs)
VOCs are a group of organic substances having high rate of volatility at ambient temperature . Although many organizations offer different VOCs definitions, they are ordinarily classified by physico-chemical properties such as boiling point and vapor pressure . The examples of various VOCs definitions from different organizations are as the following:
The European Union (EU)
According to the Industrial Emissions Directive 2010/75/EU, “Organic compound” means any compound containing at least the elemental carbon, hydrogen, halogens, oxygen, sulphur, phosphorus, silicon or nitrogen, with the exception of carbon oxides and inorganic carbonates and bicarbonates. “Volatile organic compounds (VOCs)” mean any organic compounds having at 293.15 K a vapor pressure of 0.01 kPa or more, or having a corresponding volatility under the particular conditions of use.
The U.S. Environmental Protection Agency (EPA)
According to 40 CFR 51.100(s) when CFR is an abbreviation of code of federal regulations, “Volatile organic compounds (VOCs)” mean any compounds of carbon, excluding carbon monoxide, carbon dioxide, carbonic acid, metallic carbides or carbonates, and ammonium carbonate, which participates in atmospheric photochemical reactions.
The World Health Organization (WHO)
According to a WHO meeting report in 1987, VOCs are a class of organic indoor pollutants classified by the ease of emission into four groups  as shown in Table 1.1.
Table 1.1 Classification of volatile organic compounds (Adapted from )
Order Description Abbreviation Boiling Point Range Example Compounds
1 Very Volatile Organic Compounds
VVOC 0°C to 50-100°C Propane, Butane
2 Volatile Organic Compounds VOC 50-100°C to 240-260°C Benzene ,Toluene,
Ethanol 3 Semi Volatile Organic
SVOC 240-260°C to 380-400°C Di-n-butylphthalate,
4 Particulate Organic Matter POM >380°C Hexadecanoic acid,
1.1.2 VOCs sources and their effects on the environment and human’s healthSeveral VOCs sources are classified into 3 categories: stationary, nature, and mobile as shown in Table 1.2 . According to the U.S. Environmental Protection Agency (EPA), VOCs are one of many primary air pollutants causing the air pollution such as ground-level ozone and smog (Figure 1.1). Although, there is presence of VOCs both indoor and outdoor air, the indoor concentrations of some VOCs are higher than those in outdoor air. Gaining excessive VOCs probably affect human health such as headaches, food bore mycotoxin, skin, eye, nose and throat irritation, and cancer risk, etc. . Many organizations gave limitation of VOCs values in the indoor air as shown in Table 1.3. As reasons mentioned earlier, monitoring VOCs has become a serious requirement due to stringent regulations applied in many countries in the world.
Table 1.2 Air pollutants’ sources 
Stationary Mostly related to energy generation and usage, including plants emissions, municipal emissions, chemical product emissions, etc.
Mobile Mainly energy-related, including cars, trains, lorries, ships, motorbikes, etc. Nature Wildfire, sea spray, volcano, geothermal sources, etc.
9 Table 1.3 Properties and threshold limit values of VOCs , , , .
VOCs name and formula Properties IDLH1 TLV2
Acetone (C3H6O) Colorless, pungent odor,
sweetish taste, flammable
20,000 ppmv NIOSH
750 ppmv ACGIH
Acetylene (C2H2) Colorless, distinctive odor,
Benzene (C6H6) Colorless, strong aroma, highly
flammable, Chronic toxicity
500 ppmv NIOSH
1 ppmv OSHA
Cyclohexene (C6H10) Colorless, mild solvent odor,
flammable, low acute toxicity
10,000 ppmv NIOSH
300 ppmv ACGIH, OSHA, NIOSH
Ethanol (C2H5OH) Colorless, alcoholic smell and
taste, flammable, low toxicity
3,300 ppmv NIOSH
1,000 ppmv OSHA
Formaldehyde (CH2O) Colorless, pungent odor,
flammable, low acute toxicity
20 ppmv NIOSH
0.75 ppmv OSHA
Methanol (CH3OH) Colorless, mild odor,
flammable, high toxicity
25,000 ppmv NIOSH
200 ppmv ACGIH
Toluene (C7H8) Colorless, aromatic odor,
highly flammable, slight acute toxicity 500 ppmv NIOSH 100 ppmv ACGIH, NIOSH, MSHA
2-propanol (C3H8O) Colorless, alcohol-like odor,
bitter taste, flammable, low toxicity
12,000 ppmv NIOSH
400 ppmv ACGIH
n-Butanol (C4H9OH) Colorless, vinous odor,
flammable, slightly toxicity
8,000 ppmv NIOSH
100 ppmv NIOSH
1. IDLH (immediately dangerous to life or health) is the lowest concentration of VOCs which is immediately dangerous to life or health.
2. TLV (threshold limit value) is defined as the maximum concentration of a chemical permitted during a working day (8 h) for repeated exposure without producing adverse health effects .
3. The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 4. Association Advancing Occupational and Environmental Health (ACGIH) 5. Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
6. Mine Safety and Health Administration (MSHA)
Among various VOCs, benzene and toluene are highly toxic pollutants detected in both outdoor and indoor air. Benzene is a byproduct of many petrochemical processes and oil refining. It is used in industry as a solvent and a cleaning agent. Toluene is emitted in processes of making gasoline and other fuels from crude oil and the making of coke from coal. Moreover, it is used in productions of paints, paint thinner, fingernail polish, lacquers, adhesives, and rubber, and so on ,  . Physical properties of benzene and toluene are shown in Table 1.4 . For long term exposures, benzene is a well-known carcinogen . While, toluene can cause impairment of the nervous system, hormonal imbalance in male and spontaneous abortion in female , . Referring to research studies in Bangkok (Thailand), levels of benzene and toluene gases at a road junction were higher than other gases due to vehicular emission as shown in Table 1.5 . Besides, many air conditioned office buildings in Bangkok presented toluene gas at high concentrations, as shown in Figure 1.2 and 1.3 . Therefore, this research focuses on applying our gas sensors for detecting benzene and toluene gases.
10 Table 1.4 Physical properties of benzene and toluene 
Chemical Molecular weight (g/moll) Density at 25°C (g/mL) Boiling point at 760 mmHg (°C) Vapor pressure at 20°C (mm Hg) Molecular diameter (Å) Polarity index Benzene 78.11 0.874 80.0 74.6 5.26 2.7 Toluene 92.14 0.865 110.5 22 5.68 2.4
Table 1.5 Comparison of BTEX obtained for different measurement sites in Bangkok. Unit for all species are in ppbv.  Chemical SIIT (WD)  SIIT (WE)  AREE  Roadside area  Junction area  Residential area  Mix  Benzene 0.35-0.86 0.09-0.44 0.35-2.93 0.56-6.27 1.47-8.81 0.38-4.08 0.38-6.21 Toluene 2.77-8.93 0.57-2.32 2.47-30.67 1.57-26.58 8.40-50.10 1.33-35.88 1.33-26.50 Ethylbenzene 0.05-0.76 0.05-0.24 0.25-1.61 0.08-3.00 0.12-5.56 0.05-1.55 0.14-3.02 m-,p-Xylene 0.06-1.23 0.10-0.48 0.41-3.70 0.37-13.38 0.85-24.33 0.32-4.38 0.35-13.29 o-Xylene 0.05-0.48 0.07-0.21 0.21-1.39 0.16-4.15 0.46-3.14 0.99-8.77 0.14-4.22 Remarks:
1. SIIT is Sirindhorn International Institute of Technology (14.06°N and 100.61°E) situated at the Rangsit campus of Thammasat University, Pathum Thani, Thailand. The distance from city center is approximately 40 km to the north. It should be noted that there are several industrial estates, within proximity of 20 km of the campus (Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT), 2009). Small communities are also scattered in the surrounding area. With this information, it is likely that the air quality observed here is a mixture of suburban characteristics (from industry and households) with impact from urban outflow. WD is weekday and WE is weekend.
2. AREE is a residential area inside Bangkok. Samples were collected where a site is located about 500 m from the main road.
3. Roadside area is in traffic area in Bangkok, Thailand.
4. Residential area is in each district in Bangkok, Thailand.
5. Junction area is in an urban traffic area in Bangkok, Thailand.
6. Mix is the study of aromatic VOCs in Bangkok Metropolitan Area (BMA), located in a tropical region, Thailand which included roadside, residential, and background areas.
For monitoring of benzene and toluene vapors, European Committee for Standardization (CEN) recommends using automatic gas chromatographs as standard measures in its recent directives . Although this measurement technique is very sensitive as well as selective toward the target gaseous molecules, some limitations of this analytical method make it inconvenient for a wide use. Gas chromatography (GC) is a technique necessary to perform in closed laboratory environment due to the complex and bulky instrumentation involved. Moreover, it requires sampling of pollutant analytes and then laboratory analysis. Results may hence differ because the pollutant concentration can be altered during the course of transportation. At last, this method remains very expensive and the time for a complete analysis is long (between 30 min and 1 h depending on carrier gas). Apart from this, other methods such as GC/mass spectrometry, infrared spectroscopy, and fluorescence spectroscopy can also be used to detect VOCs . Some researchers have been developing a portable or compact GC for near real-time BTX (benzene, toluene, and xylene) analysis , , , , . However, most of these methods are also expensive and require a pre-concentration system , . Using gas/vapor sensors is another attractive choice to develop cheap, portable and easy-to-use devices which could ensure real-time measurements of VOCs in atmosphere . Similarly, the pre-concentrator can be integrated with sensors to enhance their sensitivity for detection of target concentrations as low as several hundreds of ppbv .
11 Figure 1.2 Box plots of indoor and outdoor levels of VOCs for the 17 studied offices. The boundary of the box indicates the 25th and 75th percentile. The solid and dot lines within the box mark the median and arithmetic mean. The solid bar indicates the 10th and 90th percentile. The number represents the arithmetic mean value. PCE = Tetrachloroethylene, TCE = Trichloroethylene, EDC = dichloroethane, DCP = 1,2-dichloropropane. n = number of the air samples. The maximum values of toluene concentrations in indoor and outdoor areas were around 0.06 ppmv and 0.02 ppmv, respectively .
12 Figure 1.3 Comparison of arithmetic mean concentrations for aromatic compounds and limonene in offices among oversea studies. The maximum values of toluene concentrations in Thailand was around 0.03 ppmv .
1.2 Fundamental gas/vapor sensors
A gas/vapor sensor is a class of chemical sensors containing two basic functional units: a chemically selective receptor and a physical transducer . Roles of the receptor part in the sensor are detection and transformation of chemical information into a form of energy which is measured and transformed into a useable signal by the transducer . The detection and transduction lead to a recordable signal response as shown in Figure 1.4.
Theoperating principle of the transducer for applicable sensors can be categorized by measured parameters as illustrated in Table 1.6. While, the receptor part also depends upon various principles:
Physical, where there is no presence of chemical reaction. For example, measurement of absorbance, refractive index, conductivity, temperature or mass change.
Chemical, in which a chemical reaction with analyte leads to a signal change.
Biochemical, in which a biochemical process provides a signal. It is in case of microbial potentiometric sensors or immunosensors. They may be a subgroup of the chemical ones.
Figure 1.4 A schematic diagram of sensor components (Adapted from  and ).
Table 1.6 Types of transducers (adapted from  and ).
Type of device Physical change Example
Mass sensitive devices Mass change at a specially modified surface caused by accumulation of the analyte
Piezoelectric sensors such as quartz crystal microbalances (QCM), surface acoustic wave (SAW), and micro-cantilevers Optical devices Optical phenomena such as absorbance,
fluorescence, refractive index and light scattering caused by an interaction of the analyte with the receptor part
Electrical devices Electrical properties caused by the interaction of the analyte and the receptor
- Metal oxide semiconductor (MOx) sensors
- Organic semiconductor sensors - Electrolytic conductivity sensors Electrochemical devices Effect of the electrochemical interaction
- Potentiometric sensors
- Voltammetric sensors and amperometric devices
Thermometric devices Heat effect of a specific chemical reaction or adsorption
Catalytic gas sensors: seebeck effect, pellistors*, semistors**
Commercial VOCs sensors with various type of transducers such as electrochemical sensors, MOx, optical sensors as UV portable spectrometers, gas chromatograph that combines micro-column with MOx or photo-ionization detectors (PID), electronic noses, etc.  can be found for VOCs detection. This research pays attention to the development of mass sensitive devices based on piezoelectric resonant micro-cantilever transducers for gas sensing owing to their sensitivity, miniaturization, portability and low-cost fabrication with screen-printing thick film technique.
1.3 Mass sensing based on piezoelectric transducers
1.3.1 Piezoelectric effects
Piezoelectric materials can transform mechanical energy into electric energy by positive piezoelectric effect, or transform electric energy into mechanical energy by negative piezoelectric effect. When a piezoelectric object deforms under an external force, there are electric charges on the surface. This is called the positive (or direct) piezoelectric effect. On the other hand, when applying an electric field to piezoelectric materials, it deforms. This is called negative (or indirect) piezoelectric effect (Figure 1.5) . These characteristics were discovered by the Curie brothers in 1880 .
Figure 1.5 The direct piezoelectric effect causes crystallites in piezoelectric materials to generate electric charges due to the shifting of positive or negative charge centers when the material is under mechanical stresses (Adapted from ).
Examples of common piezoelectric materials that are frequently used in sensor technology are lead zirconate titanate (PZT), quartz, and polyvinylidene difluoride (PVDF). Their typical properties are shown in Table 1.7. PZT is a piezoelectric ceramic material which represents direct and inverse piezoelectric effects, high-temperature stability, and large electromechanical coupling coefficients compared to quartz , , . In contrast, the piezoelectric polymer (PVDF) displays lower piezoelectric properties and lower stability for many applications. For these reasons, despite a lead content, most of piezoelectric transducers employ PZT materials as the main elements .
15 Table 1.7 Typical properties of common piezoelectric materials (in bulk form) , 
Parameter Quartz PZT (hard type) PZT (soft type) PVDF
d33 (pC/N) 2.3 289 593 33 g33 (10-3 Vm/N) 57.8 26.1 19.7 380 kt 0.09 0.51 0.50 0.30 kp - 0.58 0.65 - 33/0 5 1300 3400 6 Qm - 500 65 3-10 Tc (°C) 573 328 193 180
Remarks: d33: piezoelectric charge sensor constant; g33: piezoelectric voltage constant; kp: electromechanical coupling factor in
planar mode; kt: electromechanical coupling factor in thickness mode; 33/0: relative dielectric constant; Qm: mechanical quality
factor; and Tc: Curie temperature.
In general, the gas/vapor detection based on mass sensing system contains mechanical transducers and deposited sensing layer. Adsorption of the analyte’s target by the sensing layer induces a shift of the resonant frequency of the mechanical transducers. Thus, the measurement of the resonant frequency shifts can be monitored and the mass loading can be calculated. For all mass sensors, the relation of the mass sensitivity (𝑆𝑚) and the frequency response is shown in eq. 1.1. For a simple
1D-system Mass/Spring/Damper which assumes that the mass loading (∆M) is small enough
compared to the effective mass (Meff), equation 1.1 becomes equation 1.2 .
𝑆𝑚 = ∆𝑓 ∆𝑀⁄ eq. 1.1
where ∆𝑓 is the frequency shift, and ∆𝑀 is the mass loading.
𝑆𝑚 = −𝑓0⁄2𝑀𝑒𝑓𝑓 eq. 1.2
where 𝑓0 is the resonant frequency and 𝑀𝑒𝑓𝑓 is the effective mass. The effective mass is a single, vibration mode-dependant quantity which allows modeling of the resonator as a simple damped harmonic oscillator .
1.3.2 Acoustic wave devices for mass sensing
Certainly, all acoustic wave devices employ piezoelectric materials to generate the acoustic waves. Schematic diagrams of some acoustic wave devices, their operation, and their wave propagation are shown in Figure 1.6, Table 1.8 and Figure 1.7, respectively. Applying a periodic perturbation (electric field/voltage) to the piezoelectric material results in an elastic deformation (strain) that travels through the solid as a wave. These waves propagate in an elastic medium either as longitudinal (compression) or transverse (shear) lattice deformations, or as a combination of both. The acoustic wave device can exhibit different resonant frequencies and vibrational modes depending on the chosen crystallographic orientation. In the field of gas/vapor sensors, these devices operate on a change in the mass at the surface, or in the sheet conductivity of the sensitive layer.
16 Figure 1.6 The schematic diagrams of (a) a quartz crystal microbalance (QCM), (b) a thin film resonator (TFR), and (c) a surface acoustic wave (SAW) (Adapted from ).
Table 1.8 Different operations of some acoustic wave devices for sensors (Adapted from )
Devices Operating frequency range Detection principle Wave type
BAW - QCM (5-30 MHz)
- TFR (500 MHz - 20 GHz)
Resonant frequency shift Bulk waves
- Longitudinal (compression) - Transverse (shear)
SAW 40MHz-1GHz - Phase velocity shift
- Resonant frequency shift
- Rayleigh (both longitudinal and transverse)
- Shear Horizontal Surface Acoustic Wave, (SH-SAW) - Love Wave
Remarks: BAW is the bulk acoustic wave, QCM is the quartz crystal microbalance, TFR is thin film resonator, and SAW is the surface acoustic wave.
Figure 1.7 The schematic diagrams of some lattice point deformations in the acoustic wave devices due to the different wave propagation .
A. Bulk acoustic wave (BAW) devices
BAW devices concern acoustic wave propagation through the bulk of the structure. This category of devices includes the quartz crystal microbalance (QCM) and thin-film resonators (TFRs), the latter encapsulating thin-film bulk acoustic resonator (TFBAR) and solidly mounted resonator (SMR) structures. However, QCM and TFR are common devices used in gas sensing. A structure of QCM or TFR generally consists of a thin piezoelectric layer sandwiched between two electrodes. When the electric field is applied towards the two electrodes, mechanical stresses will be induced contributing to deformation of the piezoelectric material and launching acoustic waves. The crystal orientation of the piezoelectric is chosen such that it vibrates in a transverse shear mode when a
voltage is applied to the metal electrodes. For sensing applications, masses that rigidly adhere to the surface will move synchronously with the surface contributing to an effective increase in the devices thickness. Therefore, the mass loading of the surface effectively increases the wavelength, resulting in a fractional decrease in the structure’s resonant frequency .
B. Surface acoustic wave (SAW) devices
A configuration of SAW devices consists of a piezoelectric substrate, on top of which two metallic interdigital transducers (IDTs) are patterned to form a delay line structure. The separation between the IDT ports determines the delay path between the transmission and reception of the surface wave. With regards to two-port devices, one of the ports is used as the input port and the other as an output. The input signal generates an acoustic wave which propagates to the output port where it is converted to an electrical signal. Conversely for a one- port acoustic device, the single port serves as both the input and output. The SAW devices operate by the application of an alternating voltage to the input IDT, which results in the electrodes becoming alternatively positively or negatively charged, creating an electric field between them. The field distribution induces strain in the piezoelectric substrate, resulting in the generation of surface acoustic waves. The acoustic waves travel along the surface to the output IDT, where the acoustic wave energy is converted into an electrical signal. For gas-sensing applications, the sensitive layer is deposited in between the two IDT ports or over the entire device (if the layer is of low conductivity). The interaction between the analyte and the sensitive layer causes either mechanical or electrical perturbations in the surface boundary conditions leading to the shift in the propagating acoustic mode’s phase velocity and resonant frequency .
1.3.3 Micro-cantilever devices for mass sensing
A micro-cantilever is the simplest mechanical structure, which is clamped at one end and free at the other end. It is a micro-fabricated rectangular bar shaped structure, longer as compared to width, and has a thickness much smaller than its length or width. In the field of gas/vapor sensors, the micro-cantilever has to be with a deposited sensing layer, which should be selective in order to recognize target molecules in key-lock processes. . In recent years, the use of micro-cantilevers as transducers in chemical and biological sensors have been widely studyied because they have significant advantages of small size and IC compatibility which lead to good performance in chemical sensors such as high sensitivity, particularly at room temperature , , , , , high integration, miniaturization, mass-production, low cost, and large scale array for multi-target detection .
A. Principle operation modes
Two commonly used approaches for the operation of micro-cantilever for gas/vapor sensing applications are static and dynamic modes (Figure 1.8). Their differences are summarized in Table 1.9.
Figure 1.8 The schematic diagrams of major operating modes of micro-cantilever devices for gas/vapor sensing: (a) static-mode exploiting surface stress changes and (b) dynamic mode exploiting resonant frequency changes .
18 Table 1.9 Comparison of static and dynamic sensing modes of micro-cantilever devices 
Parameters Sensing modes
Sensing principle - Measurement of change in resonant frequency due to change in mass and/or spring constant
- Measurement of resonant frequency due to change in surface stress
Measurement of cantilever displacement due to change in surface stress
Features - Receptors are immobilized on either one
side or both sides of the cantilever - Sensitivity can be improved by operating
the cantilever at higher mode
- Receptors are immobilized on one side of the cantilever - Sensitivity can be improved by
incorporating stress concentration regions
Limitations - Erroneous due to adsorbate-induced
changes in stiffness
- Susceptible to fluid damping effect - Susceptible to material damping effect - Dependence of change in resonant
frequency on position of the target molecule on the cantilever
- Structural nonlinearity due to large deflection of the cantilever - Dependence of surface stress
generation on immobilization protocols
Suitability for measurement
- Liquid Low High
- Air High High
Resolution Mass: 10-24 g Cantilever deflection: 4Å
In this mode, the adsorption-induced deflection of the micro-cantilever is measured. The deflection of micro-cantilever is always due to the surface stress variation. .
Dynamic mode (resonant mode)
In this mode, the adsorption-induced shift in the resonant frequency of the micro-cantilever is measured. Shift in the resonant frequency may originate from either the change in the mass or stiffness (due to the differential stress between the two sides of the micro-cantilever) in the presence of the target molecules , .
B. Vibration modes of micro-cantilevers
For a rectangular cantilever, its motion is generally described as either out-of-plane or in-plane. Out-of- plane vibrations include transverse (also called bending or flexural), and torsional motions. In-plane vibrations include lateral bending, and longitudinal axial (or extensional) motions as shown in Figure 1.9. Their analytical expressions are summarized in Table 1.10. These equations can be mathematically derived from the following assumptions: the aspect ratio is sufficiently large, the deflection is small compared to cantilever thickness, the geometry is of single-layer uniform rectangular cross-section, and the material is isotropic . Finally, to achieve these motions, different actuation techniques can be chosen thermal, electrostatic, electromagnetic, and piezoelectric.
19 Figure 1.9 Schemes for (a) a traditional cantilever, (b-e) vibration modes: (b) transverse bending mode, (c) torsional mode, (d) lateral bending mode, and (e) longitudinal axial mode .
According to equations in Table 1.10, the resonant frequency of the micro-cantilever device is correlated with the stiffness, geometry, and mass of the cantilever. Consequently, not only attached mass, but also operation conditions dependent on cantilever’s stiffness such as viscoelastic properties of the medium and temperature may have effects on the resonant frequency shifts of the cantilever , .
Table 1.10 Summary of cantilever resonant modes in terms of the simple harmonic oscillator model 
Mode Resonant frequency Constant (𝑪𝒊,𝒏) Spring Constant (𝒌𝒊)
Transverse 𝐶𝑇𝑟,𝑛√𝑘𝑇𝑟 𝑚 𝜆𝑛2 2𝜋 𝐸𝑤3𝑡 12𝐿3 Torsional 𝐶𝑇𝑜,𝑛√𝑘𝑇𝑜 𝑚 2𝑛 − 1 4 𝐸𝑤3𝑡 12𝐿3 Lateral 𝐶 𝐿𝑎,𝑛√ 𝑘𝐿𝑎 𝑚 𝜆𝑛2 2𝜋 𝐸𝑤3𝑡 12𝐿3 Longitudinal 𝐶𝐿𝑜,𝑛√𝑘𝐿𝑜 𝑚 2𝑛 − 1 4 𝐸𝑤𝑡 𝐿
where i = Transverse (Tr), Torsional (To), Lateral (La), or Longitudinal (Lo) modes, 𝐶𝑖,𝑛 is a mode-type and mode-order dependent
constant, 𝑚 = 𝜌𝑐𝐿𝑤𝑡 is the cantilever mass, 𝜌𝑐 is the cantilever density, 𝐿 is the cantilever length, 𝑤 is the cantilever width, 𝑡 is the
cantilever thickness, E is the Young’s modulus of the cantilever, λn is the eigenvalue given by the nth positive root of 1 +
C. Readout principles
The deflection and resonant frequency shift of the micro-cantilever can be measured with various techniques. The common techniques are the following:
In this technique, a laser diode is pointed at the free end of the micro-cantilever. Then, the reflected beam is monitored using position-sensing detector. By this method, small changes (0.1 nm) in the cantilever bending can be detected without electrical contacts .
This technique is based on measuring the capacitance between a conductor on the cantilever and another fixed conductor on the substrate that is separated from the cantilever by a small gap. Changes in the gap due to cantilever deformation result in changes in the capacitance between two conductor plates .
Piezoresistivity is the variation of the bulk resistivity with the applied stress. The resistance of the piezoresistive material integrated on a cantilever can change when the cantilever is stressed with the deflection. This deflection can be caused by changes in absorption-induced stress or by thermal stress .
This technique needs to have the piezoelectric layer on the cantilever in order to perform the direct or inverse piezoelectric effect. Piezoelectricity can be used for both cantilever actuation and detection. For piezoelectric micro-cantilevers, they are actuated via the negative piezoelectric effect by applying an electric AC voltage to the piezoelectric layer. Then, sensing of mechanical deformation is presented by transient charges , . For high resolution detection of the deflection, it is necessary to operate the cantilever in the dynamic mode because the voltage produced by the static force cannot be maintained by the thin film piezoelectric material. Thus, the piezoelectric read-out is primarily utilized in resonance mode .
D. Resonant micro-cantilever devices based on piezoelectric materials
The resonant micro-cantilevers containing piezoelectric layer have been becoming an interesting candidate for using as resonant transducers in the field of chemical and biological detection due to their sensitivity, portability, highly parallel analysis systems , . In fact, the read-out and actuation for resonant cantilever which can be both achieved with piezoelectric effect is also attractive. Generally, piezoelectric micro-cantilevers are multilayer structures consisting of a PZT piezoelectric layer on a cantilever substrate. Two electrode layers, insulated from each other, provide electrical contact. An identical structure is usually integrated into the rigid chip body to provide a reference for the piezoelectric signals from the cantilever. When the piezoelectric micro-cantilever is vibrating with an adding mass, its resonant frequency usually shifts towards a lower value and a mass change can be calculated. This approach is attractive to sense a small mass, but the dynamic mode operation in a liquid environment poses problems such as high damping of cantilever oscillations due to high viscosity of the surrounding media , . Therefore, various research studies focus its application on gas/vapor detection by deposition of some sensing layer onto its structure.
At the beginning of development, the PZT film was fabricated onto a single-crystal silicon (Si) cantilever in order to be both an actuator and a sensor for resonant-based mass sensing applications. For example, Lu et al.  prepared the cantilever based on a 5.25-mm-thick silicon-on-insulator (SOI) wafer, as shown in Figure 1.10-1.11. The Q-factor and sensitivity of the obtained cantilever could be markedly improved by partially covering the cantilever with the PZT film. Under atmospheric pressure, excellent Q-factor of 808 was achieved by a 30-µm-wide 100-µm-long cantilever at fundamental resonant mode. Moreover, the high-mode vibration was successfully demonstrated using the proposed structure for the pursuit of higher mass-detection sensitivity.
Figure 1.10 Schematic views of cantilever fabrication process .
Figure 1.11 SEM image of the fabricated silicon cantilever partially covered with PZT film .
The group of Tae Song Kim developed the actuation-detection cantilevers to detect a small mass by coating thin PZT onto silicon nitride cantilevers for bio-sensing. Their PZT micro-machined cantilever (100 m wide, 200 m long, and 2.1 m thick) had a gravimetric sensitivity of 300 cm2/g,
which enabled detection of 5 ng mass using Au metal deposition . Their devices were improved to detect bio-materials such as the C-reactive protein (CRP) , the prostate-specific antigen (PSA)  and the Hepatitis B virus DNA . An example of their cantilever is shown in Figure 1.12.
22 Figure 1.12 Example of resonant piezoelectric cantilever with PZT thin film on the Si substrate (a) fabrication steps and (b) SEM image of the obtained cantilever applied to bio-sensing .
Moreover, Park et al. screen printed PZT thick films on Si-based substrates (Figure 1.13) in order to improve actuation efficiency. The harmonic oscillation response (resonant frequency) was measured using an optical laser interferometric vibrometer. The mass sensitivities of these devices were measured with subsequent Au deposition and the sensitivities through resonant frequency measurement were discussed in terms of cantilever geometry. Mass sensitivities are estimated to be 30.7, 57.1 and 152.0 pg/Hz for the 400×380 μm2, 400×480 μm2 and 400×580 μm2 cantilever,
respectively. According to the obtained results, these devices were considered to be a strong candidate for biosensor applications .
Figure 1.13 Example of resonant piezoelectric cantilever with screen-printed PZT thick film on the Si substrate (a) fabrication steps and (b) SEM image of the obtained cantilever applied to bio-sensing .
Zhao et al.  demonstrated the PZT/stainless cantilevers for detection of vapor of dimethyl methylphosphonate (DMMP) at room temperature. This cantilever consisted of a PZT layer 0.7 mm long, 1.8 mm wide, and 0.127 mm thick bonded to a 0.05 mm thick stainless steel layer using a conductive epoxy. The 1.9-mm-long-stainless steel was coated with microporous SiO2 (MIPS) or
mesoporous Al2O3 (MEPA) synthesized by the sol-gel method. A schematic of a coated cantilever
is presented in Figure 1.14(a). The MIPS and the MEPA had a specific surface area of ≈800 and ≈380 m2/g and an average pore size of 10 and 61Å, respectively. The coating was achieved by
repeatedly depositing 1 µL of a 3 mg/mL metal oxide powder suspension. The resonant frequency shift of the cantilever under DMMP vapor was monitored using an impedance analyzer (Agilent 4294A, Agilent, Palo Alto, CA). For array sensing, the impedance analyzer was connected to a switch box. They found that the array PZT/stainless steel cantilever sensors coated with different metal oxide adsorbents can be used to detect DMMP at room temperature with different responses. The MEPA-coated cantilever exhibited a decrease of the resonant frequency which did not saturate after an hour (Figure 1.14(b)). The MIPS-coated cantilever sensor exhibited a sharp resonant frequency decrease which saturated within a minute or two with the mass sensitivity 2.510-8 g/Hz.
(Figure 1.14(c)). The resonant frequency of the uncoated PZT/stainless cantilever remained stable under DMMP vapor, but it displayed a larger resonant frequency shift than the MIPS-coated cantilever under NH3 vapor (Figure 1.14(d)), indicating the potential to selectively identify DMMP
in mixed gas conditions through pattern recognition.
Figure 1.14 (a) A schematic diagram of piezoelectric cantilever coated with microporous silica (MIPS) at the tip; (b) resonant frequency shift vs. time of array PZT/stainless steel cantilevers: uncoated (open squares), 19.2- g-MIPS-coated (open circles) and 19.2- g-MEPA-coated (open diamonds) when 10 mL of DMMP was sprayed into the chamber; (c) resonant frequency shift vs. time of the uncoated (open squares) and 18-g-MIPS-coated (solid squares) cantilever after spraying 10 mL liquid DMMP in a large chamber (66 L). Also shown are the relative humidity (open up triangles) and temperature (open down triangles) in the chamber during the test; and (d) resonant frequency shift vs. time of an uncoated PZT/stainless steel (open squares) and a 6-g-MIPS-coated PZT/stainless steel (full squares) cantilever when 10 mL of a 5N ammonia solution was introduced in the chamber .
In the field of VOCs detection, Ahmed et al.  employed a sensor device with an array of eight piezoelectric micro-cantilevers for VOCs analysis. The array contained two micro-cantilevers coated by polyacrylic acid (PAA), two micro-cantilevers coated by polyethylenimine (PEI), two micro-cantilevers coated by polyethylene glycol (PEG), and two uncoated cantilevers used as reference measurement. Their work employed a single micro-cantilever beam arrangement (length 200 μm × width 100 μm, thickness 2 μm), with one end glue-bonded onto the electrode. Micro-cantilevers were fabricated and assembled on a silicon-on-insulator wafer. Structure of the obtained cantilever is shown in Figure 1.15. The electronic connection between the micro-cantilever and chip carrier were made by wire bonding. Polymer layers were spotted (density 1g/cm3, and
thickness 50 nm) onto the tip of each cantilever using the FEMTO (Fluidics Enhanced Molecular Transfer Operation) process with a Nano eNabler molecular printing system. The response for both control and coated micro-cantilevers also correlated with the change in environmental stimuli i.e. decreasing temperature (sensitivity of 0.05 Hz/°C), and increased relative humidity (sensitivity of 0.1 Hz/%rH). By measuring the frequency shift of the resonating micro-cantilevers, results of acetone, ethanol, octane are distinguishable from one another, with a measurement limited of detection of 1568, 383, and 87 ppmv, respectively. PAA has the weakest response, and PEG the strongest response, with the exception of octane where PEI shows the strongest response above 263 ppmv. The uncoated control micro-cantilever interacts with acetone above 4737 ppmv, whereas for ethanol, the control remains unresponsive throughout all concentrations (measured up to 5789 ppmv). Similarly, an increase for the control micro-cantilever is also shown for octane above 396 ppmvv (Figure 1.16). The overall high intensity of PEG (compared to PAA and PEI) for polar VOCs may be due to hydrogen bonding on the O–H termini of the PEG polymer surface, whereas the comparatively lower intensity for octane due to its low polarity and therefore low chemical affinity, may only exhibit weak Van der Waals forces due to its low chemical affinity for the PEG surface. Chemical interactions, which are based on solubility properties of the polymer coating, cause swelling and deswelling and therefore changes in resonance.
Figure 1.15 Left: the top and side view plan of a single micro-cantilever for a non-coated micro-cantilever, and Right: an image (×10 magnification) of the sensor chip (10 mm × 10 mm) with multiple cantilevers with a single micro-cantilever highlighted in red .
25 Figure 1.16 The Δf/f0 responses of the cantilever array with different polymer coating as a function of time and vapor concentration of (a) acetone, (b) ethanol, and (c) octane .
1.4 Sensing layer
Regarding section 1.2, one of the main importance in gas sensor developments is selection of molecular recognition materials that exclusively interact with the target species, and that alone are responsible for the selective detection. In ordinary, these materials should be sensitive, selective, stable, and provide short response time in harsh environments , , . Organic or inorganic coatings or even composites can be used as sensing layers for gas detection with resonant sensors . The partition coefficient (K) which can be defined via eq. 1.3 and high specific area, for instance, are considered to achieve good selectivity and/or high sensitivity . The different kinds of organic and inorganic sensitive coatings allow reversible adsorption/desorption of target species but their major drawback is their partial selectivity for an individual device and, in many cases, their lack of sensitivity for detecting gases at trace levels. To overcome the problem of selectivity, a multi-sensors approach in which micro-cantilever arrays are coated with different sensing layers can be used , . Furthermore, integration with the pre-concentrator is another alternative to improve sensor’s sensitivity . According to Potyrailo’s report,  classification of sensing materials and gas-response mechanisms of various sensing materials are presented in Table 1.11. Table 1.12 summarizes recent results obtained with resonant transducers coated with different sensitive layers and tested under different gas species.
𝐾 =𝐶𝑐𝑜𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑔𝑎𝑠
𝐿𝑏𝑡𝐶𝑔𝑎𝑠 eq. 1.3
where ∆m, L, b and t are the mass variation in the sensitive coating due to gas adsorption, the length,
width and sensitive layer thickness of the cantilever; and Cgas and Ccoating are the analyte